## Jurnal Teknik Kimia USU
Homepage : https://talenta.usu.ac.id/jtk
ISSN : 2337-4888 JURNAL TEKNIK KIMIA - USU Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
Pengaruh Konsentrasi Asam Sulfat (H 2 SO 4 ) pada Hidrolisa Tongkol Jagung ( Zea mays ) Menjadi Nanokristal Selulosa sebagai Filler Penguat pada Produk Lateks Karet Alam
The Effect of Sulfate Acid (H 2 SO 4 ) Concentration on Corn Cob (Zea mays) as Hydrolisis Become a Nanocristal Cellulose as Filler Reinforcement in Natural Rubber Latex Products
Hamidah Harahap * , Azwin Harfansah Nst, Ilhamdi Fujian Junaidi Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jalan Almamater Kampus USU Medan, 20155, Indonesia
*Email : hamidah_usu@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh konsentrasi asam sulfat (H 2 SO 4 ) pada proses hidrolisa limbah tongkol jagung dalam pembuatan  nanokristal selulosa (NCC)  yang akan diaplikasikan sebagai pengisi pada  lateks karet alam.  Penelitian ini  dimulai  dengan proses pra-vulkanisasi  lateks karet alam pada suhu 70 o C dan diikuti dengan proses vulkanisasi pada suhu 110 o C selama 10 menit. Hasil pengujian sifat  fisik  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  jumlah  pembebanan  NCC  akan  menghasilkan  denstias sambung silang yang semakin tinggi,  sementara pada hasil pengujian sifat mekanik menunjukkan bahwa nilai maksimal dicapai pada pembebanan NCC sebanyak 6 bsk. Hasil uji mekanik didukung oleh analisa Scanning Electron Microscopy (SEM) yang menujukkan NCC telah menyebar dengan baik. Karakterisasi Transform  Electron  Microscope (TEM)  menunjukkan  hasil  NCC  berbentuk  bulat  ( spherical  shape ) dengan ukuran NCC yang dihasilkan untuk setiap konsentrasi asam sulfat (H 2 SO 4 ) 45%, 55%, dan 65% berturut-turut adalah 57,65 nm; 28,43 nm; dan 82,61 nm dengan jumlah masing-masing 0,849 g; 1,824 g;  dan  0,681  g.  Kondisi  sifat  mekanik  dan  fisik  pada  produk  lateks  karet  alam  optimum  terjadi  pada pembebanan nanokristal selulosa dengan jumlah 6 bsk, di mana nilai densitas sambung silang, kekuatan tarik, pemanjangan saat putus, M 200 dan M 300 yang tertinggi masing-masing sebesar 10,6234 2M c-1 x10 -5 ; 18,2 MPa; 780%; 2,23 MPa dan 2,7 MPa.
Kata kunci: tongkol jagung, hidrolisa, lateks karet alam, nanokristal selulosa, pra-vulkanisasi

## Abstract
This research studied about the effect of concentrations sulfuric acid (H 2 SO 4 ) on the hydrolysis process of  corn  cobs  waste  to  manufacture  of  cellulose  nanocrystal  (NCC)  which  will  be  applied  as  fillers  in natural  rubber  latex.  This  study  began  with  a  pre-vulcanization  process  of  natural  rubber  latex  at  a temperature of 70 o C and followed by a vulcanization process at 110 o C for 10 minutes. The results of the testing  of  physical  properties  indicate  that  the  higher  amount  of  NCC  loading  will  result  in  higher crosslinked  denotes,  while  the  results  of  testing  the  mechanical  properties  indicate  that  the  maximum value is achieved at the loading of NCCs as much as 6 phr. The mechanical test results supported by the analysis of Scanning Electron Microscopy (SEM) showing the NCC have spread well. Characterization of the Transform Electron Microscope (TEM) shown  the resulting of NCC was spherical shape with the size of NCC produced for each concentration of sulfuric acid (H 2 SO 4 ) 45%, 55%, and 65% respectively 57.65 nm; 28.43 nm; and 82.61 nm with an amount of each 0.849 g; 1,824 g; and 0.681 g. The mechanical and  physical  properties  of  the  optimum  natural  rubber  latex  products  occurred  in  the  loading  of nanocrystal cellulose with a number of 6 bsk, where the values of cross-connect density, tensile strength, elongation at break, M200 and M300 were respectively 10.6234 2Mc-1x10- 5; 18.2 MPa; 780%; 2.23 MPa and 2.7 MPa.
Keywords : corn cobs, hydrolysis, natural rubber latex, nanocrystal cellulose, pre-vulcanization

## Pendahuluan
Sebagai negara dengan luas areal perkebunan karet terbesar dan produksi kedua terbesar dunia,
Indonesia  masih  menghadapi  beberapa  kendala yaitu  rendahnya  produktivitas  karet  dan  ragam produk olahan yang masih terbatas, permasalahan  dalam  industri  salah  satunya adalah  belum  optimalnya  kualitas  bahan  lateks
yang  dihasilkan  [19].  Pengolahan  lateks  (getah karet)  di  Indonesia  diolah  menjadi  berbagai produk,  seperti  lateks  pekat,  remah,  dan lembaran  [5].  Nanoteknologi  dianggap  sebagai sebuah  evolusi  dari  ilmu  pengetahuan  karena memberikan banyak keuntungan dan kemudahan [14].  Nanoteknologi  adalah  teknologi  yang melibatkan  atom  dan  molekul  dengan  ukuran lebih kecil dari 100 nanometer, namun beberapa pakar mengusulkan pelebaran skala dari 100 nm menjadi  300  nm  sehingga  yang  disebut nanoteknologi  adalah  benda  yang  ukuran materialnya kurang dari 300 nm  [17]. Hidrolisa asam kuat adalah metode yang umum digunakan dalam  sintesa  nanokristal  selulosa  [12].  Asam kuat  dapat  menghilangkan  bagian  amorf  dari suatu rantai selulosa sehingga isolasi pada bagian kristalin  selulosa dapat dilakukan [7].  Beberapa penelitian  terdahulu  seperti  telah  melakukan penelitian  pembuatan  nanokristal  selulosa  dari tandan  kosong  kelapa  sawit  dengan  metode isolasi karakteristik senyawa alkali dengan hasil ukuran partikel akhir 4–15 nm [15]. Wang, et al (2013) melakukan studi tentang isolasi homogen nanoselulosa  dai  kapas  selulosa  dengan  metode homogenisasi bertekanan tinggi dan memperoleh hasil nanoselulosa dengan dimensi diameter rata- rata 20 nm [13]. Nanokristal daari kapas tersebut memiliki  aspek  rasio  19,  kristalinitas  91%,  dan hidrofilisitas tinggi [15].

## Teori
Hidrolisa adalah suatu proses antara reaktan dengan air atau asam agar suatu senyawa pecah atau  terurai.  Reaksi  ini  merupakan  reaksi  orde satu,  karena  air  yang  digunakan  berebih, sehingga  perubahan  reaktan  dapat  diabaikan. Terdapat  beberapa  jenis  proses  hidrolisa  antara lain: hidrolisa murni (sebagai reaktan hanya air), hidrolisa  dengan  larutan asam (asam encer atau pekat),  hidrolisa  dengan  basa  (basa  encer  atau pekat),  dan  hidrolisa  dengan  menggunakan enzim.  Menurut  Sylvia  dkk.,  (2015)  secara umum  reaksi  hidrolisis  murni  berlangsung dengan reaksi secara berikut [20].
(C 6 H 10 O 5 )n  +  n H 2 O nC 6 H 12 O 6 Selulosa            Air                      Glukosa
Reaksinya  merupakan  reaksi  orde  satu  jika digunakan  air  berlebih,  sehingga  perubahan reaktan dapat diabaikan. Tetapi reaksi antara air dan  glukosa  ini  berlangsung  sangat  lambat sehingga  diperlukan  batuan  katalisator  untuk memperbesar  kereaktifan  air.  Katalisator  asam yang biasa digunakan adalah asam klorida, asam nitrat dan asam sulfat [20].
Tongkol jagung merupakan sumber karbohidrat  yang  besar  dengan  kandungan
hemiselulosa  30,91%  ;  alfa  selulosa  26,81%  ; lignin  15,52%  ;  karbon  39,80%  ;  nitrogen 2,12% ; dan kadar air 8,38% [2]. Limbah tongkol jagung  selama  ini  kurang  dimanfaatkan  atau pemanfaatan  limbah  tongkol  jagung  masih terbatas.  Kebanyakan  limbah  tongkol  jagung hanya  digunakan  untuk  bahan  tambahan makanan ternak atau pengganti kayu bakar. Hal ini  menjadikan  limbah  tongkol  jagung  sangat potensial  untuk  diaplikasikan  sebagai filler organik [18].
Menurut Shofiyanto, 2008 karakteristik dan komposisi  tongkol  jagung  dapat  dilihat  pada Tabel 1 [10].

## Tabel 1. Karakteristik Komposisi Tongkol Jagung
Kandungan % Jumlah Nutrisi % Air 9,4 Protein 2,5 Selulosa 41 Lemak, 0,5 Hemiselulosa  36 Serat kasar 32 Xilan 30 Abu 1,5 Lignin 6 Ekstrak nitrogen 53 Nanokristal selulosa merupakan nanomaterial  yang  terbaharukan  yang  dapat dimanfaatkan  dalam  berbagai  bidang  seperti bidang  kesehatan,  obat-obatan,  bahan  kimia, makanan  dan  lain  sebagainya.  Modifikasi nanokristal selulosa sebagai nanomaterial sangat fungsioanal dengan sifat yang sangat baik secara fisika, kimia, biologi dan sifat elektonik sehingga perlu  dilakukan  pengembangan  lebih  lanjut. Nanokristal  selulosa  merupakan  biomaterial terbaharui  yang  menjanjikan  yang  dapat digunakan  sebagai  penguat  yang  diaplikasikan sebagai nanofiller pada lateks alam [6].
Lateks karet alam ( natural rubber ) merupakan  hasil  ekstraksi  getah  pohon Hevea braziliensis yang  tersusun  atas  monomer- monomer  isoprana.  Secara  umum  karet  alam mempunyai  komposisi  kimia  -[C 5 H 8 ]n-  [9]. Lateks  adalah  suatu  sistem  koloid  di  mana terdapat partikel karet yang dilapisi oleh protein dan  fosfolipid  yang  terdispersi  di  dalam  serum dengan  kandungan  25-35%  hidrokarbon  karet dan  selebihnya  bahan  bukan  karet  [8].  Lateks karet  alam  atau  lateks  kebun  segar  yang  baru disadap  berwarna  putih  seperti  susu  atau kekuning-kuningan,  tergantung  pada  jenis klonnya,  mengandung  sekitar  1%  -  3%  (b/b) protein,  yang  mana  sekitar  20%  dari  jumlah  itu terserap  pada  partikel  karet  [1].  Menurut  hasil penelitian  Jayanty  dan  Sankaranarayanan  2005 lateks  mengandung  butiran  karet Cis –1,  4
poliisoprana 30,0–40,0% dan air sebesar 55,0%– 65,0% [9].

## Metodologi Penelitian
Tongkol  Jagung,  Aquadest  (H 2 O),  Asam Nitrat  (HNO 3 ),  Asam  Sulfat  (H 2 SO 4 ),  Natrium
Hidroksida (NaOH), Natrium Hipoklorit
(NaOCl),  Hidrogen  Peroksida  (H 2 O 2 ),  Natrium Nitrit  (NaNO 2 ),  Natrium  Sulfit  (Na 2 SO 3 ), High Ammonia Lateks  dengan  kandungan  60%  karet kering, Zinc Oksida  (ZnO), Zinc  Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC),  Kalium  Hidroksida (KOH), Sulfur (S), Kloroform (CHCl 3 ), Kalsium Karbonat  (CaCO 3 ),  Kalsium  Nitrat  (Ca(NO 3 ) 2 ), dan Nanokristalin Selulosa [3].

## Variabel Penelitian
Tongkol  jagung  dihidrolisa  dengan  asam sulfat  pada  konsentrasi  45%,  55%,  dan  65%. Proses  pembebanan  pengisi  NCC  pada  produk lateks  karet  alam  dilakukan  sebanyak  2  bsk,  4 bsk, 6 bsk, dan 8 bsk untuk masing-masing hasil dari hidrolisa tongkol jagung. Lateks karet alam yang telat dibebenai pengisi NCC di pravulkanisasi dengan suhu 70 o C dan kemudian di vulkanisasi pada suhu 110 o C selama 10 menit [3].

## Prosedur Penelitian
Proses  diawali  dengan  preparasi  limbah tongkol  jagung, di  mana  limbah tongkol  jagung dibersihkan  dan  dikeringkan  kemudian  dicacah hingga  membentuk  ukuran  partikel  yang  lebih kecil.  Tongkol  jagung  yang  telah  dipreparasi kemudian  diekstrak  untuk  mengilangkan  lignin dan  diperoleh  α-selulosa.  α-selulosa  yang  telah diekstrak  kemudian  dihidrolisa  menggunakan asam  sulfat  untuk  memutus  ikatan  amorf  dan memisahkan  bagian  kristalin.  Hasil  hidrolisa kemudian dimasukkan kedalam membran dialisis  untuk  proses  pemisahan  nanokristal selulosa  dari  limbah  tongkol  jagung.  Proses ultrasonifikasi  juga  perlu  dilakukan  untuk memisahkan  NCC  dari  kotoran  yang  terikut selama  proses  hidrolisa.    NCC  dalam  bentuk sludge kemudian dikeringkan hingga membentuk kristla nano selulosa (NCC).
NCC yang diperoleh kemudian dibebankan pada  produk  lateks  karet  alam  dengan  variasi tertentu.
Kemudian
dilakukan proses pravulkanisasi  pada  produk  lateks  karet  alam dengan  suhu  70 o C  dan  dilanjut  dngan  di vulkanisasi  pada  suhu  110 o C  selama  10  menit [3].
Hasil Pengaruh  Konsentrasi  Asam  Sulfat  Pada
Proses Hidrolisa Terhadap Jumlah NCC
Selulosa  yang  diperoleh  dari  limbah tongkol  jagung  kemudian  diekstraksi  dan didelignifikasi  sehingga  diperoleh  α-selulosa yang  kemudian  dihidrolisa  menggunakan  asam sulfat (H 2 SO 4 ), mekanisme hidrolisa asam sulfat (H 2 SO 4 )  berlangsung  dengan  menghilangkan bagian amorf dari suatu rantai selulosa sehingga isolasi  pada  bagian  kristalin  selulosa  dapat dilakukan. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi orde  satu,  karena  asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  yang digunakan berlebih, sehingga perubahan reaktan dapat diabaikan [16]. Pengaruh konsentrasi asam sufat  terhadap  jumlah  NCC  ditunjukkan  pada Gambar 1.
Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi Terhadap Jumlah NCC
Gambar  1  menunjukkan  jumlah  rata-rata nanokristal  selulosa  yang  diperoleh  dari  hasil hidrolisa asam sulfat (H 2 SO 4 ) dengan konsentrasi  45%,  55%,  dan  65%  pada  alfa selulosa  limbah tongkol  jagung. Dari Gambar  1 dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata nanokristal selulosa  yang diperoleh adalah sebesar 0,849 g; 1,824 g; dan 0,681 g atau 16,98 %, 36,48%, dan 13,62%  dari  jumlah  alfa  selulosa  yang dihidrolisa. Dari data atas dapat diketahui bahwa jumlah  nanokristal  selulosa  yang paling  banyak dihasilkan  oleh  sintesa  menggunakan  hidrolisa asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  dengan  konsentrasi  55%. Pada  konsentrasi  asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  65% jumlah nano ksristal yang dihasilkan lebih sedikit dari  kedua  konsentrasi  asam  sulfat  (H 2 SO 4 ) lainnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  konsentrasi asam yang terlalu tinggi dapat merusak struktur kristalin pada selulosa sehingga bagian kristalin ikut hancur dan larut bersama bagian amorf pada selulosa  yang  kemudian  ikut  terbuang  bersama larutan  asam  asam  sulfat  (H 2 SO 4 ).  Jumlah nanokristal selulosa yang dihasikan lebih sedikit dari  pada  konsentrasi  55%,  hal  ini  disebabkan oleh  konsentrasi  asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  yang terlalu  rendah  belum  dapat  memutus  semua bagian  amorf  pada  selulosa  yang  menyebabkan
0 0.5 1 1.5 2 2.5 45% 55% 65% Gr am ( g) Konsentrasi Asam Sulfat (H 2 SO 4 )
masih  banyaknya  bagian kristalin  selulosa  yang belum  terpisah  dari  rantai  selulosa.  Asam-asam kuat  yang  digunakan  dalam  hidrolisis  asam memang  cocok  dalam  sintesis  nanoselulosa. Namun, asam-asam kuat juga  memiliki dampak negatif, seperti beracun, berbahaya, dan korosif. Asam-asam juga sangat korosif terhadap reaktor dan dalam penanganannya pun harus ekstra hati- hati [11].

## Pengaruh  Jumlah  Pembebanan  Terhadap
Kekuatan Tarik (Tensile Strength) Pengaruh pembebanan pengisi  nano kristal selulosa dari hasil hidrolisa Asam Sulfat (H 2 SO 4 ) terhadap kekuatan tarik pada produk film lateks karet alam dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar  2.  Pengaruh  Pembebanan  Pengisi Nanokristal  Selulosa  Terhadap  Kekuatan  Tarik Pada  Produk  Film  Lateks  Karet  Alam  dengan Konsentrasi  Hidrolisa  Asam  Sulfat  (H 2 SO 4 )  yang berbeda.
Pada Gambar  2  untuk produk lateks karet alam  dengan  pengisi  nano  kristal  selulosa  dari hasil  hidrolisa  asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  dengan konsentrasi  45%  dapat  dilihat  bahwa  nilai kekuatan  tarik  pada  produk  lateks  karet  alam mengalami  kenaikan  setiap  peningkatan  jumlah pengisi dan  mengalami penurunan pada pengisi 8 bsk, dimana  nilai kekuatan  tarik paling tinggi terdapat  pada  produk  lateks  karet  alam pembebanan pengisi 6 bsk dengan nilai kekuatan tarik  14,6  MPa.  Dari    Gambar  2  untuk  hasil hidrolisa  asam  sulfat  dengan  konsentrasi  45% dapat  diketahui  nilai  kekuatan  tarik  terendah berada  pada  pembebanan  pengisi  2  bsk  dengan nilai  10,7  MPa.  Hasil  hidrolisa  asam  sulfat (H 2 SO 4 ) dengan konsentrasi 55% dan 65%  pada Gambar  2  juga  menunjukkan  fenomena  sama dimana  nilai  kekuatan  tarik  pada  produk  lateks karet alam mengalami kenaikan setiap peningkatan  jumlah  pengisi  dan  mengalami penurunan  pada  pengisi  8  bsk.  Pada  Gambar  2 untuk  produk  lateks  karet  alam  dengan pembebanan  pengisi  dari  hasil  hidrolisa  asam
sulfat  (H 2 SO 4 )  dengan  konsentrasi  55%  dapat dilihat  bahwa  nilai  tertinggi  kekuatan  tarik  dari hasil  pengujian  terdapat  pada  pembebanan pengisi  6  bsk  dengan  nilai  kekuatan  tarik  18,2 MPa,  dan  untuk  nilai  terendah  terdapat  pada produk lateks karet alam pembebanan pengisi 8 bsk dengan nilai kekuatan tarik 14,6 MPa. Pada produk  lateks  karet  alam  dengan  pembebanan pengisi  hasil  hidrolisa  asam  sulfat  (H 2 SO 4 ) dengan  konsentrasi  65%  dapat  dilihat  bahwa nilai  tertinggi  juga  diperoleh  pada  pada  produk lateks  karet  alam  pembebanan  pengisi  6  bsk dengan  nilai  kekuatan  tarik  21,7  MPa.  Nilai  ini juga  menjadi  nilai  kekuatan  tarik  yang  paling tinggi  diantara  ketiga  konsentrasi  asam  sulfat (H 2 SO 4 ) yang digunakan dalam proses hidrolisa dalam pembuatan nanokristal selulosa.
Sedangkan  untuk  nilai  terendah  terdapat  pada produk  lateks  karet  alam  dengan  pembebanan pengisi dari  hasil  hidrolisa  asam  sulfat  (H 2 SO 4 ) dengan konsentrasi 45% sebanyak 2 bsk dengan nilai kekuatan tarik 12,9 MPa. Perbedaan konsentrasi asam sulfat (H 2 SO 4 ) menghasilkan ukuran diameter partikel NCC  yang  berbeda,  kensentrasi  asam  sulfat memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap ukuran partikel NCC yang dihasilkan. Dari hasil analisa  TEM  diketahui  bahwa  ukuran  diameter partikel  nanokristal  selulosa  dari  hasil  hidrolisa asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  dengan  konsentrasi  45%,
55%,  dan  65%  berturut-turut  adalah  57,62  nm; 28,43  nm;  dan  82,61  nm,  perbedaan  ukuran  ini memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  nilai kekuatan tarik ketika pengisi nanokristal tersebut dibebankan pada produk lateks karet alam. Pada Gambar  2  dapat dianalisa bahwa  nilai kekuatan tarik  paling  tinggi  terjadi  pada  produk  lateks karet alam dengan pembebanan pengisi nanokristal  selulosa  dari  hasil  hidrolisa  asam sulfat  (H 2 SO 4 )  konsentrasi  65%  dengan  ukuran diameter  rata-rata  nanokristal  selulosa  sebesar 82,61 nm. Sedangkan untuk nilai kekuatan tarik terendah  terjadi  pada  produk  lateks  karet  alam dengan pembebanan pengisi nanokristal selulosa dari  hasil  hidrolisa  asam  sulfat  (H 2 SO 4 ) konsentrasi  45%  dengan  ukuran  diameter  rata- rata  nanokristal  selulosa  sebesar  57,62  nm. Peningkatan  jumlah  pembebanan  pengisi  pada produk lateks karet alam akan memberikan nilai kekuatan  tarik  yang  semakin  besar,  namun ukuran  diameter  partikel  nanokristal  selulosa yang  terlalu  kecil  dapat  mengurangi  nilai kekuatan  tarik,  hal  ini  dikarenakan  ukuran partikel  nano  kristal  selulosa  yang  terlalu  kecil tidak  dapat  berfungsi  secara  maksimal  untuk menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada produk  film  lateks  karet  alam.  Kekuatan  tarik juga  berhubungan dengan  sambung silang  yang
0 5 10 15 20 25 2 4 6 8 K ekua ta n T ar ik ( M P a) BSK H2SO4 45% H2SO4 55% H2SO4 65%
berpengaruh  besar  terhadap  sifat-sifat  pada lateks  karet  alam.  Meningkatnya  densitas sambung  silang,  maka  ikatan  sambung  silang yang akan menopang lateks karet alam juga akan semakin  banyak  sehingga  film  menjadi  lebih tahan  terhadap  deformasi.  Dalam  hal  ini, semakin  tinggi  densitas  sambung  silang  maka kekuatan  tarik  akan  semakin  tinggi.  Namun, ketika  densitas  sambung  silang  melewati  titik tertentu kekuatan tarik akan menurun [4]. Selain itu,  penambahan  nanokristal  selulosa  sebagai pengisi  juga  memiliki  kemampuan  untuk mengikat  dan  tersebar  secara  merata  dalam matriks  yang kemudian akan  memperbesar  luas bidang  kontak  antara  keduanya  sehingga  dapat meningkatkan  kekuatan  mekanik  produk  lateks karet alam [11].

## Kesimpulan
Hasil hidrolisa asam sulfat  dengan konsentrasi  45%,  55%,  dan  65%  mengasilkan NCC  berturut-turut  sebanyak  0,849  g;  1,824  g; dan  0,681    g.  Hasil  maksimal  diperoleh  pada konsentrasi  asam  sulfat  55%.  Nilai  kekuatan tarik terbesar diperoleh pada pembebanan NCC sebanyak  6  bsk  dari  hasil  hirolisa  asam  sulfat dengna  konsentrasi  65%  di  mana  nilai  yang diperoleh adalah sebesar 18,2 MPa

## Daftar Pustaka
[1]  A.  Achyar,  S.  E.  Gumbira,  TunTeja, Irawadi,  S.    Illahi,  Z.  Alim,  Mas’ud, Suharto,  Honggokusumo,  Proses  Produksi Lateks  Karet  Alam  Berprotein  Rendah untuk  Bahan  Baku  Siklisasi  Karet  Alam dalam  Fasa  Lateks,  Jurnal  Inovisi,  6  (2) (2007), p. 101-110.
[2]  D.  Prasetyawati,  Putri,  Pemanfaatan  Kulit Jagung  dan  Tongkol  Jagung  ( Zea  mays )
sebagai  Bahan  Dasar  Pembuatan  Kertas Seni dengan Penambahan Natrium Hidroksida  (NaOH)  dan  Pewarna  Alami, Skripsi,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan,  Universitas  Muhammadiyah
Surakarta, Surakarta, 2015.
[3]  Ekanantari, Outlook Karet , Pusat Data dan Sistem  Informasi  Pertanian  Sekretariat Jenderal, 2015, p. 68.
[4]  F.  Leroy,  F.  Milani,  G.  E.  Milani,  R. Deterre, Mechanistic modeling of reversion phenomenon  in  sulphur  cured  natural rubber  vulcanization  kinetics , Polymer Testing, 32 (2013), p. 1052-1063.
[5]  F.  Zuhra,  Karet,  Universitas  Sumatera Utara, Medan, Karya Ilmiah , 2006.
[6]  H. Suryanto, Selulosa Nanofiber, https://www.researchgate.net/publication
/316066673_SELULOSA_NANOFIBER2 017. [7] J. Harianja, Wesly, N. Idiawati,
Rudiyansyah, Optimasi Jenis dan Konsentrasi  Asam    Pada  Hidrolisis Selulosa  Dalam  Tongkol  Jagung , Jurnal Kimia  Khatulistiwa,  4  (4)  (2015),  p.  66-
71.
[8] K. Anwar, Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Berbagai Jenis Asam Tumbuhan Sebagai
Penggumpal Lateks Untuk Meningkatkan Mutu  Karet,  Skripsi,  Fakultas  Sains  dan Teknologi,  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
[9] M. B. Sulasri, B. P. Malino, Lapanporo1,
Penentuan  Kadar Kering  Karet (K3)  dan
Pengukuran  Konstanta  Diel,  Jurnal Prisma Fisika, 11 (1) (2014), p. 11-14. [10] M.  E.  Shofiyanto,  Hidrolisa  Tongkol Jagung  oleh  Bakteri  Selulolitik  Untuk Produksi Bioetanol dalam Kultur Campuran,  Skripsi,  Fakultas  Teknologi
Pertanian IPB, Bogor, 2008.
[11] M.  F.  Rosa,  E.  S.  Medeiros,  J.  A.
Malmonge, K. S. Gregorski, D. F. Wood,
L. H. C. Mattoso, G. Glenn, W. J. Orts, S.
H.  Imam,  Cellulose  nanowhiskers  from coconut husk fibers: effect of preparation conditions on their thermal and morphological  behavior.  Carbohydrate Polymers, 81 (1) (2010), p. 83-92.
[12] M. Muhammad, A. W. Dwi, S. Harini, K. Triyana,  Fabrikasi  Nanofiber  Komposit Nanoselulosa/PVA dengan Metode Electrospinning , Jurusan Fisika, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prosiding  Pertemuan  Ilmiah  XVIII  HFI Jateng dan DIY, Yogyakarta, 2014. p. 62- 65.
[13] M. Wang, Z. Xiuchun, H. Zhifei, L. Zou, Z.  N.  Ning,  Bioderived  rubber–cellulose nanocrystal  composites  with  tunable water-responsive  adaptive  mechanical behavior,  Beijing  Advanced  Innovation Center  for  Soft  Matter  Science  and Engineering, 9 (1) (2017), p. 6482-6487.
[14] N.  Evandani,  Sintesis  Nanoselulosa  dari
Tongkol Jagung dengan Perlakuan Hidrolisis Kimia dan Homogenasi , Skripsi,  Fakultas  Teknologi  Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2012.
[15] N. Lani, S. N. Ngadi, A. Johari., M. Jusoh, Isolation characterization and application of  nanocellulose  from  oil  palm  empty fruit bunch fiber as nanocomposites, J. of Nanomaterial , (2014), p. 1-9.
[16] O. Isdin, Nanoscience in nature: cellulose nanocrystals. Surg, 3 (2) (2010), p. 2-3.
[17] S.    Sekhon,  Food  nanotechnology-an overview,  J  of  Nanotechnology  Science and Applications, 7 (2010), p 1-15.
[18] S. Mushlihah, Y. Trihadiningrum,
Produksi  Bioetanol  dai  Limbah  Tongkol Jagung Sebagai Energi Alternatif Terbarukan,  Prosiding  Seminar  Nasional Manajemen  Teknologi  XVIII,  Surabaya,
(2013), p. 1-8.
[19] V.  Oktavia,  E.  Suroso,  T.  P.  Utomo, Strategi Optimalisasi Bahan Baku Lateks
Pada Industri Karet Jenis Ribbed Smoked Sheet (RSS).  Jurnal  Teknologi  Industri dan Hasil Pertanian, 19 (2) (2014), p. 179- 193.
[20] Sylvia,  N.,  Meriatna  dan  Haslina, Kinetika  Hidrolisa  Kulit  Pisang  Kepok Menjadi  Glukosa  Menggunakan  Katalis Asam  Klorida,  Jurnal  Teknologi  Kimia
UNIMAL, 4 (2) (2015), p. 51-65.